UBER DAS TITAN. 



203 



fel bestanden. Bei Behandlung der Masse mit concentrirter Salzsaure wurde 

 das Eisen unter heftiger Wasserstoff-Entwickelung aulgelost, mit Zurucklassung 

 eines braunen Pulvers, sehr ahnlich dem Pulver von zerriebenen WuiTeln. 

 Unter dem Mikroskop zeigte es sich als ein Gemenge von kupferfarbenen Na- 

 deln mit einer schwarzen Substanz, niimlich Kohle. Beim Erliitzen an der 

 Luft verglimmte es zu gelblicher Titansiiure; beim Erhilzcn mit Kupferoxyd 

 verbrannte es mit Enlwickelung von Weissgliihhilze , indem das dabei redu- 

 cirte Kupfer zu Kugeln schmolz. Beim Erhitzen mit Kalihydrat enlwiekelte es 

 reicblich Ammoniakgas. Beim Erhitzen in Chlorgas gab es Tilanchlorid und 

 die Krystalle von Titan-Cyanchlorid in Menge, unter Zurucklassung von pul- 

 veriger Kohle. 



Bei einem zweiten Versuch wurde dem obigen Gemenge, urn vielleicht 

 zur besseren Ausbildung von Krystallen eine schmelzende Masse zu erhalten, 

 noch eine kleine Menge kolilensaures Kali zugesetzt. Es wurde eine schwarze 

 blasige Schlacke erhalten mit einem grossen Eisenregulus, dessen Oberflache 

 gestrickt krystallinisch und theilweise mit kupfcrfarbencm Tilan umgeben war, 

 von dem sich aber weder im Innern noch in der Schlacke eine weitere 



Menge fand. 



Die bis jetzt bezweifelte Angabe von Zincken *), dass die Titanwurfel 

 in sehr holier Temperalur fliichtig seien, habe ich bestatigt gefunden. Einige 

 Gramm reiner Titanwurfel wurden in einem kleinen lutirten Porzellantiegel, 

 der. umgeben und bedeckt von einer dicken Lage Kohlenpulver , in einem 



grosseren 



Tiegel stand, ungefuhr eine Stunde lang Nickelschmelz 



wa 



hitze ausgesetzt. Die Wiirfel waren scheinbar unverandert geblieben, sie 

 ren durchaus nicht zusammengesintert, aber etwas heller von Farbe und mat- 

 ter geworden. Unter dem Mikroskop zeigten sich die meisten Flachen matt 

 und krystallinisch geworden, wie ein von Saure oberflachlich angegriffenes 

 krystallinisches Metall; auch waren die Kanlen nicht mehr so scharf wie zu- 

 vor. Dabei war die innere Seite des hessischen Tiegeldeckels kupferroth, wie 

 verkupfert, geworden, zum Beweis, dass sich von den Wurfeln ein Theil zu 

 verfluchtigen angefangen hatte und gasformig durch die Kohlenlage hindurch- 



1) Poggendorff's Annal. 28. p. 160. 



